54 Kleinere Mittheilungen. II, 1. 



Bernsteinlack zum Verschliessen mikroskopiselier Präparate. 



Von 

 Wilhelm Behrens 



in Göttiagen. 



Vor mehreren Jahren, als ich ziemlich ausgedehnte Untersuchungen 

 über die Haltbarkeit der verschiedenen, zum Verschliessen mikrosko- 

 pischer Präparate in Vorschlag gebrachten Lacke anstellte, wurde meine 

 Aufmerksamkeit ganz zufällig auf die von der Firma Ed. Pfannenschmidt 

 in Danzig in den Handel gebrachten Bernsteinlacke gelenkt. Ich 

 verschaffte mir zunächst eine Quantität einer gewöhnlichen Sorte, die 

 in der Technik verwandt wird, und die, wenn ich nicht irre, aus den 

 zerkleinerten Abfällen des Bernsteins gemacht wird. Sie enthält jeden- 

 falls noch andere Bestandtheile als Bernstein, denn sie hat eine dunkel- 

 olivenbraune Farbe und ist auch in kleinen Gelassen völlig undurch- 

 sichtig, in dünnen Schichten auf Glasplatten nimmt der Lack eine schön 

 bernsteinbraune Farbe an. Er ist ziemlich dünnflüssig, das oder die 

 Lösungsmittel sind mir nicht näher bekannt, jedenfalls nimmt aber, nach 

 dem Gerüche zu urtheilen, Leinöl den ersten Rang unter diesen ein. Später 

 liess ich mir dann von der genannten Fabrik noch zwei andere Proben 

 verschaffen, eine mit J, eine zweite mit bezeichnet, von denen 

 dünnflüssig transparent und (in engeren Gefässen) hell cognacfarbig, 

 während J schwarz mit einem Stich ins Bräunliclie und völlig undurch- 

 sichtig ist. Im Geruch unterscheiden sich diese beiden Sorten von der 

 erstgenannten nicht. 



Da mir nicht bekannt wurde, dass bereits von anderer Seite der 

 Bernsteinlack für die Zwecke des mikroskopischen Präparators heran- 

 gezogen ist (wenigstens ist bis jetzt nichts darauf Bezügliches publicirt 

 worden), so will ich hier die Resultate meiner Prüfungen kurz erwähnen. 

 Alle von mir zum Verschluss in Aussicht genommenen Lacke prüfte ich 

 präliminarisch erst so , dass ich sie mit Hilfe eines Drehtisches in 

 schmalen, niedrigen Ringen (so wie sie beim mikroskopischen Präparat 

 in Verwendung kommen würden) auf Objectträger auftrug, und diese 

 Ringe in einem Präparatenschranke vor Staub, Sonne und grösseren 

 Temperaturschwankungen geschützt trocknen liess. Ich untersuchte die 

 Ringe täglich zweimal und notirte unter die verschiedenen Lackproben 

 die Zeit, die seit ihrer Herstellung bis zum völligen Trocknen der Ober- 

 fläche verstrichen war. Diese Zeit schwankte zwischen zwei 

 Stunden (Copal-Spiritus-Lack) und drei Monaten (Lack mit 



